system: [SYSTEM]

user: 3. GDY及其衍生物的应用 3.1. 储能材料 3.1.1. Li + /Na + 电池 为了满足当前社会日益增长的能源和环境保护需要，可充电锂离子电池作为未来储能材料的有力竞争者引起了广大研究者浓厚的兴趣。柔性电池的研究工作主要集中于开发高能量和功率密度以及循环寿命长的电池上。He等人发现 [ 23 ] ，部分碳基化合物拥有比普通材料更多的Li + 储存活性位点和较短的Li + 扩散距离，但是此类化合物也存在原子排列过于紧密的缺点，这会导致Li + 在垂直层的扩散从而降低电极功率密度。二维碳基材料面临的另外一个问题则是，它们的循环稳定性受到副反应的影响严重。因此，合理的设计稳定可循环，高功率高能量密度的改性二维材料引起了人们的极大兴趣。 如图2所示，Wang课题组 [ 24 ] 合成了一种富含碳的框架材料，命名为氢取代GDY (HsGDY)。它是由丁二炔键和苯环组成的扩展的大π键结构。HsGDY结构中具有更多的Li + /Na + 储存结合活性位点。这种高π共轭HsGDY的多层多孔结构可实现LiB达到570 mAh∙g −1 的高倍率性能。HsGDY与石墨烯和GDY不同之处在于，它具有较低的原子密度、较大的孔洞结构和孔洞中丰富的H + 基团，这将导致更高的Li + 储存容量和更优秀的Li + 迁移速率。HsGDY中丰富的π共轭结构，也可以实现作为电极材料良好的导电性。通常，大多数LiB的电极材料没有足够大的间隙空间来容纳和运输Na + ，这是由于Na + 比LI + 大 [ 25 ] ，但由于HsGDY较大的孔洞结构，可以满足Na + 插入和在结构中的扩散。另外，Wang等人 [ 26 ] 采用自下而上的合成策略制成了硼取代GDY (B-GDY)。sp杂化的碳原子和均匀分布的硼原子赋予了材料优异的电子结构和良好的导电性能，钠原子在垂直方向上也具有稳定的存储位置和宽阔的转移通道。测试结果表明，即使电流密度5 A/g的情况下，循环4000次后，材料能量仍能保持在180 mA∙h/g。 图2. HsGDY的合成原理图 [ 24 ] 最近，科学家还发现二维材料中的掺杂原子(例如氮和氧)由于其负电特性，被发现是Li + 储存的活性位点。与之相比，掺杂了氟原子的化合物在锂储存中表现出相似的特性，并且在氧化还原反应过程中在电解质中更稳定。李玉良等人 [ 23 ] 通过在溶液环境中进行C-C偶联反应合成了氟化石墨炔(F-GDY)。实验及理论计算表明，通过C-F半离子键和离子键之间的可逆转换，可实现极高的可逆容量(1700 mA∙hg −1 )和极其稳定的循环性能(9000次循环)。F-GDY出色的电化学性能不仅在于其独特的化学结构和分层的孔结构，而且归因于F-GDY电极与电解质之间的良好界面相容性。F-GDY中的氟与电解质有着非平凡的接触，因此降低了界面电阻，促进Li + 运输并稳定了F-GDY电极。 以上的研究结果为非金属原子掺杂GDY的研究在储能方面的应用提供了新的思路和指导。可以看出，无论是储能效率还是循环稳定性方面，GDY均有突出的表现，也预见在未来的电极领域，GDY及衍生物必将大放异彩。 3.1.2. 超级电容器 超级电容器是指介于传统电容器和充电电池之间的一种新型储能装置，它具有比传统电容器更大的电池容量、能量密度、较宽的使用温度范围以及极长的使用寿命。实验表明，GDY在超级电容器中显示出了很好的电化学性能。Du等人 [ 27 ] 将GDY作为负极材料应用于超级电容器，发现其在100.3 w/kg的功率密度下，仍能达到110 Wh/kg的能量密度。这表明GDY比石墨烯和石墨拥有更高的能量密度。同时，Wang等人 [ 28 ] 采用三维结构GDY纳米片作为钠离子电容器的负极材料，实现了大容量和功率性能以及更好的循环稳定性。 对GDY进行非金属原子掺杂，同样能有效提高电容器的电化学性能。Shen等人 [ 29 ] 采用溶剂热法合成的富氟GDY (F-GDY)作为负极材料时，可以提供更多的活性位点，有效提高了电容器的功率密度和循环稳定性。以N-GDY为负极制成的电容器性能同样出众，Shen等人 [ 30 ] 通过在氨水中的氮化反应制备了掺氮GDY (N-GDY)当功率密度为112.5 w/kg时，以N-GDY为材料的电容器仍可以提供119 Wh/kg的能量密度。 由于GDY具有的良好的导电性和独特的孔隙结构，使得离子能够快速的嵌入和脱出，满足了超级电容器对能量密度和功率密度的高要求，是未来制作超级电容器的理想材料。 3.2. 氧还原反应(ORR) 氧还原反应作为燃料电池和空气电池中的重要反应过程，在当今迫切发展新能源的背景下显得十分重要，但氧还原反应是一个慢反应，需要合适的催化剂来加快反应的进行。传统的铂(Pt)基材料由于价格高昂限制了其大量应用，因此发展价格低廉且性能优异的非金属催化剂就十分重要。由于价格低廉、稳定性高等有点，碳材料在催化剂领域的应用正在快速发展。 由于GDY中的碳原子是sp和sp 2 碳原子共存的，而sp碳原子带有正电荷，大量带正电的sp碳原子被证实是驱动氧气解离的活性位点。另外α-GDY和β-GDY中的碳元环能够让氧气接近并自由渗透，提供了良好的扩散率 [ 31 ] 。除了原始的GDY，非金属原子掺杂改性后的GDY同样在ORR反应中具有优异的性能。近年来，科学家制备了一系列杂原子掺杂的GDY，包括硫掺杂GDY、硼掺杂GDY、氟掺杂GDY等，以及上述与氮共掺杂的GDY (NS-GDY、BN-GDY、NF-GDY)。近来，Wang等人 [ 32 ] 通过HsGDY与氨气(NH 3 )在高温下进行处理获得了氮掺杂的HsGDY (N-HsGDY)，根据实验和理论计算均显示出对ORR出色的催化活性。合成后的N-HsGDY被证明是最具活性的无金属催化剂之一。在碱性介质中，N-HsGDY的活性高于市售的Pt/C (20 wt%，JM)。N-HsGDY还具有优于Pt/C (JM)的稳定性和甲醇耐受性。此外，N-HsGDY在酸性介质中的催化性能也可与Pt/C (JM)媲美 [ 32 ] 。 3.3. 环境领域应用 3.3.1. 湿度传感器 湿度的测量在农业，气候学和精密仪器等领域都十分的重要。最近，科学家报道了一种基于O掺杂GDY的超快湿度传感器，对湿度的快速响应时间约为7毫秒，是具有相同厚度的O/C的氧化石墨烯(GO)的三倍 [ 33 ] 。与GO中的烯键相比，炔键的更强吸附电子性能可提供与其他气体分子更快的结合速率，从而实现迅速的湿度检测。 3.3.2. 水污染净化 水污染一直威胁着人类健康和生态环境的平衡。GDY的产生和研究为设计和制造具有吸附功能的超疏水材料提供了解决方案。Zhang课题组 [ 34 ] 通过在硬质Cu泡沫上原位合成三维蜂窝状GDY构造了一种坚固的超疏水泡沫材料。丰富的三维多孔框架实现了各种油水混合物的有效分离。另外，由于GDY中炔键与金属离子的强相互作用，通过直接在Cu泡沫上制造GDY层。结果表明，将6 ml的Pb(NO 3 )水溶液倒入该过滤器，过滤后检测到的铅离子浓度仅为0.02 mg∙L −1 ，去除率高达99.6% [ 35 ] 。 3.4. 太阳能电池 GDY结构具有π共轭碳骨架，具有天然的半导体性质和优异的光电特性，在提高各类太阳能电池的工作效率和循环稳定性方面具有巨大潜力。关于太阳能的利用，主要是通过光电和光热反应两种形式来实现。前者是人们俘获太阳能的主要形式。近年来，钙钛矿太阳能电池的实际光电转换效率已经达到25.2%，但仍然远低于理论极限31%，另外还存在界面层能级与带–尾态能量损失等问题。因此，有人提出在钙钛矿太阳能电池的活性层或界面运输层掺杂GDY来改善其性能。Kuang等人 [ 36 ] 首次将GDY纳入钙钛矿型太阳能电池的PCBM电子运输层(ETL)中，掺杂后新型材料的最佳PCE为14.8%，平均PCE为13.9%，与基于PCEM的纯PCE相比，增长了28.7%。最近，人们通过将GDY掺入钙钛型太阳能电池的PCBM和ZnO膜中以实现ETL的改性 [ 37 ] 。 总之，GDY及其衍生物在改善钙钛矿太阳能电池的界面传输性能、调控钙钛矿晶体生长、钝化钙钛矿晶体缺陷，已经取得了多重性的效果，为解决钙钛矿型太阳能电池面临的问题提供了良好的思路。